LXXX 
M. G. Dewalque présente des échantillons de la belle 
coupe pratiquée dans les argilites herviennes par la tran¬ 
chée du chemin de fer à la croix Polinard (Thimister), dont 
il a été déjà question devant la Société. Cette tranchée a 
environ 18 mètres de profondeur. On y compte 18 bancs 
d’argilite, à peu près d’égale épaisseur, et dont l'apparence 
est à peu près la même sur les échantillons; dans la tran¬ 
chée, le bas, qui était plus humide, paraissait un peu plus 
gris. Le tout est recouvert d’un diluvium de silex brisés, 
mélangés de sables jaune brun et recouvert de terre végé¬ 
tale, le tout ayant environ l m 50 d’épaisseur. Il n’y a pas de 
craie blanche. 
Ces 18 échantillons d’argilite ont été analysés som¬ 
mairement par M. l’ingénieur Reuleaux, conservateur des 
collections minérales de l’université. Voici le résultat de 
ces essais : 
N° 1 
2 
5 
4 
5 
6 
Résidu insoluble . . . 
0,721 
0,744 
0,789 
0,762 
0,775 
0,827 
Oxyde ferrique et alumine. 
0,075 
0,066 
0,055 
0,077 
0,055 
0,061 
Carbonate calcique. . . 
0,152 
0,125 
0,095 
0,098 
0,104 
0,044 
Perte au feu. 
0,066 
0,060 
0,056 
0,046 
0,075 
0,067 
0,994 
0,995 
0,995 
0,985 
1,005 
0,999 
N° 7 
8 
9 
10 
11 
12 
Résidu insoluble . . . 
0,808 
0,809 
0,849 
0,819 
0,870 
0,820 
Oxyde ferrique et alumine 
0,095 
0,078 
0,066 
0,079 
0,059 
0,087 
Carbonate calcique. . . 
0,027 
0,057 
0,025 
0,027 
0,020 
0,050 
Perte au feu. 
0,061 
0,045 
0,052 
0,077 
0,051 
0,055 
0,991 
0,987 
0,990 
1,002 
1,000 
0,992 
NM 3 
14 
15 
16 
17 
18 
Résidu insoluble . . . 
0,758 
0,714 
0,695 
0,628 
0,728 
0,748 
Oxyde ferrique et alumine 
0,055 
0,071 
0,062 
0,068 
0,074 
0,086 
Carbonate calcique. . . 
0, »25 
0,161 
0.171 
0,259 
0,127 
0,087 
Perle au feu . . . . . 
0,046 
0,045 
0,052 
0,056 
0,057 
0,069 
0,982 0,989 0,980 0,991 0,986 0,990 
